DE L’ARGENT. 
89 
Je n’ai pu découvrir aucune donnée analytique sur la quantité d’oxyde 
alcalin et alcalino-terreux nécessaire pour amener, à la température du four 
à porcelaine, la vitrification du silicate d’alumine contenu dans le kaolin; 
j’ai donc fait effectuer des essais de composition de pâte qui, tout en étant 
assez réfractaire pour supporter sans grande déformation la température de 
la fusion du fer, éprouve une vitrification suffisante pour devenir imperméable 
aux gaz. Dans ce but, après avoir séché préalablement vers i 00° les matières 
premières, on a fait des mélanges formés respectivement de 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pâte allemande . 
50 
55 
60 
40 
40 
40 
Pâte française. . 
0 
0 
0 
20 
15 
10 
Émail .... 
50 
45 
40 
40 
45 
50 
o 
O 
100 
100 
100 
100 
100 
A l’aide de ces mélanges, on a confectionné, par la voie du coulage, des 
objets qu’on a cuits au grand feu, sans être couverts d’émail. 
De ces six essais, deux seulement ont fourni des résultats complètement 
satisfaisants. Ce sont les n os 1 et 4, et encore l’objet confectionné avec le 
mélange n° 1, dont la pâte était la plus fondue, avait subi une légère 
déformation. 
Les porcelaines n os 1 et 4 étaient blanches, parfaitement translucides sous 
une épaisseur de 3 millimètres. La lumière transmise était jaunâtre. Leur 
cassure offrait un aspect brillant, vitreux ; on y remarquait, à la loupe, de 
petits grains de quartz enveloppés par la substance vitreuse fondue. En effet, 
les pâles et l’émail contenaient de petits cassons de quartz. Ces porcelaines à 
pâle fondue ont présenté l’inconvénient d’être très cassantes au choc et à la 
traction, et de résister aux variations brusques de température aussi mal que 
le verre épais. Néanmoins, eu égard à leur imperméabilité, on a confectionné 
par la voie du coulage, avec le mélange n° 1, c’est-à-dire formé de parties 
égales de kaolin et de feldspath, des tubes fortement vernis au feldspath 
intérieurement et extérieurement, ouverts par les deux bouts, de 60 cen¬ 
timètres de longueur sur 6 centimètres de diamètre extérieur; et avec le 
mélange n° 4, formé de 40 de kaolin, 40 de feldspath et de 20 de pâle 
Tome XL1X. 12 
